( 3o5 ) 

 cate de chaux, de composition définie, avec de la chaux caustique de- 

 meurée à l'état libre et du sable resté inerte parce que la grosseur de ses 

 grains n'a pas permis à la chaux de l'attaquer. La propriété hydraulique 

 réside entièrement dans le silicate de chaux, pour lequel les analyses des 

 mortiers faits avec la chaux du ïheil indiquent nettement la composition 

 Si0 3 + 3CaO, et qui s'hydrate en se combinant avec 6HO. Cet hydrosili- 

 cate contient en nombres ronds : 



Silice. * 25 



Chaux 4? 



Eau 28 



100 



» Lorsque la silice est mélangée avec l'argile dans le calcaire, les réactions 

 que la cuisson détermine sont variables avec la proportion de l'argile et 

 avec la température à laquelle le calcaire est soumis. 



» Quand, le calcaire étant en excès, la chaleur de la cuisson n'est pas 

 poussée au delà du nombre de degrés nécessaire pour expulser l'acide car- 

 bonique, la chaux se combine séparément avec la silice et avec l'alumine, et 

 forme du silicate et de l'aluminate de chaux, dont la composition est don- 

 née par les formules Si0 3 + 3CaO et Al 2 3 -t- 3CaO, c'est-à-dire qu'ils 

 contiennent tous deux autant d'oxygène dans la chaux que dans la silice 

 et dans l'alumine. Chacun de ces composés se combine en présence de l'eau 

 avec 6 HO. Mais l'aluminate est moins stable que le silicate et peut être 

 lentement décomposé par l'eau. 



» Dans le même cas du calcaire en excès, si la cuisson est faite à une tem- 

 pérature très-élevée, le produit est hétérogène. Les parties les moins expo- 

 sées à l'action du combustible contiennent encore de l'aluminate et du sili- 

 cate de chaux isolés, mais les parties le plus fortement chauffées contien- 

 nent la silice, l'alumine et la chaux combinées ensemble. Souvent même, 

 quand le calcaire renferme de l'oxyde de fer, il y a des parties entièrement 

 vitrifiées (ciments anglais de Porlland, Parker, Médina, etc.). En présence 

 de l'eau, le silicate d'alumine et de chaux se décompose assez rapidement 

 en aluminate et silicate de chaux, lesquels peuvent concourir à la prise 

 comme s'ils n'avaient pas été préalablement combinés ensemble par la 

 cuisson. Mais ces deux composés, fortement chauffés, paraissent, en s'hy- 

 dratant, se combiner seulement avec 3 équivalents d'eau. Toutefois la dé- 

 termination de l'eau de combinaison est trop difficile pour qu'on puisse 

 affirmer l'exactitude précise de cette proportion. 



C. R , i85G, i™< Semeslre. (T. XLUI, N° 6.) 3g 



